212 M. Bauer, Ueber das Vorkommen der Rubine in Birma. 



gehörigkeit aber, wie schon erwähnt, nur selten Zweifel 

 sein kann. 



Was die Winkel Verhältnisse anbelangt, so lassen 

 sich viele Krystalle wegen der glatten, ebenen und glänzenden 

 Beschaffenheit der Flächen sehr genau messen. Die an ver- 

 schiedenen Exemplaren erhaltenen Werthe stimmen sowohl 

 untereinander, als mit schon früher an gut ausgebildeten 

 Korundkrystallen erhaltenen Winkeln sehr nahe überein; es 

 sollen daher hier nur einige wenige Krystalle beispielsweise 

 angeführt und die gemessenen Normalenwinkel mit den aus 

 Miller's Axenverhältniss : a : c — 1 : 1,3630 berechneten ver- 

 glichen werden. 



1. Kry stall (r, c, a, n, vergl. Taf. VII Fig. 10). 



n : n' = 52° 0' (gem.) 51° 58' (ger.) (E. K.) 



r: r'=. 93° 56' „ 93° 56' „ (E. K.) 



r : a = 43° 1' „ 43° 2' 



r : c =57° 35' „ 57° 34' 8' „ 



2. Krystall (r, c, a, n, d, vergl. Taf. VII Fig. 7). 



r;-ß= 57° 33i' (gem.) 57° 34' 8" (ger.) 



d : c == 38° 15' „ 38° 12' 



n : r = 26° 2' „ 25° 59' 



n : c = 61° 12|' '„ 61° 11' 



3. Krystall (Zwilling nach c, Fig. A, p. 211). 



c : n Fr 61° 8' (gem.) 61° 11' (ger.) 



c:w=69°53' „ 69° 51' „ 



n:w = 8° 45' „ 8° 40' „ 



Zw iiiin gsbil dun g nach den beiden, beim Korund be- 

 kannten Gesetzen, nach der Basis c und nach dem Haupt- 

 rhomboeder r, kommt vor, ist aber selten. Häufiger sind die 

 Verwachsungen der zweiten Art; die der ersten sind nur an 

 drei Krystallen beobachtet worden. 



Die Zwillinge nach den Flächen des Hauptrhomboeders r 

 sind alle in der Weise ausgebildet, dass feine Lamellen 

 parallel dieser Flächen einem grösseren Hauptindividuum ein- 

 gewachsen sind, entweder in der Richtung von allen dreien, 

 oder nur von zweien, oder auch nur von einer. 



Die Zahl dieser Lamellen in einem und demselben Krystall 

 ist stets ziemlich beschränkt. Man kann auch an diesen 

 Krystallen z. Th. deutlich sehen, dass die ebenflächige Trennung 



